Държавен вестник, бр. 44, 2006 г., стр. 25

Б Р О Й  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  25
4. Процедура на теста
Следва се процедурата, описана в общата ин-
формация, и се процедира, както следва:
Към образеца, поставен в коничната колба с
капацитет най-малко 200 ml, се прибавя по 100 ml
от азеотропната смес на грам от образеца. Колба-
та се затваря плътно и се разклаща с механичното
устройство или много енергично с ръка на стайна
температура в продължение на 20 минути. Течност-
та се прелива през претегления филтриращ тигел.
Операцията се повтаря със 100 ml пресен реак-
тив. Цикълът от операции продължава, докато
върху лабораторно стъкло не остават следи от
полимера след изпаряване на капка от екстракци-
онната течност. Остатъкът се прехвърля във фил-
триращия тигел, като се използва допълнително
реактив и се прилага изсмукване, за да се отстрани
течността. Тигелът и остатъкът се изплакват пър-
во с 20 ml алкохол и после три пъти с вода. Изми-
ващата течност се оставя да се отцеди под дейст-
вието на гравитацията, преди да се приложи из-
смукване. Тигелът и остатъкът се изсушават, ох-
лаждат се и се претеглят.
Забележка. За някои смеси с високо съдържание на
хлоровлакно може да се получи значително свиване на
образеца по време на сушенето, в резултат на което
процесът на разтваряне на хлоровлакното с разтворите-
ля се забавя. Това обаче не влияе на окончателното раз-
тваряне на хлоровлакното с разтвора.
5. Изчисляване и представяне на резултатите
Резултатите се изчисляват, както е описано в
общата информация. Стойността на коефициента
d е 1,00.
6. Точност
За хомогенна смес от текстилни материали
доверителните граници на резултатите, получени
по този метод, са не повече от ± 1 при ниво на до-
верителност 95 на сто.
МЕТОД № 10
Ацетат и някои хлоровлакна
(Метод с кристализирана оцетна киселина)
1. Област на приложение
Този метод се прилага след премахване на не-
влакнести вещества на двукомпонентни смеси от:
а) ацетат (19)
с
б) някои хлоровлакна (27), а именно PVC влак-
на независимо от последващо хлориране или не.
2. Принцип
Ацетатното влакно се разтваря от известна суха
маса на сместа с кристализирана оцетна кисели-
на. Остатъкът се събира, измива, суши се и се пре-
тегля. Масата на остатъка, коригирана при необ-
ходимост, се представя като процент от сухата маса
на сместа. Процентът на сухия ацетат се намира
като разлика.
3. Апарати и реактиви (различни от описани-
те в общата информация)
3.1. Апарати:
3.1.1. Конична колба най-малко от 200 ml със
стъклена запушалка;
3.1.2. Механично устройство за разклащане.
3.2. Реактив:
Кристализирана оцетна киселина (над 99 на
сто). С този реактив трябва да се работи внимател-
но, тъй като има силно разяждащо действие.
4. Процедура на теста
Следва се процедурата, описана в общата ин-
формация, и се процедира, както следва:
Към образеца, поставен в коничната колба с
капацитет най-малко 200 ml, се прибавят по 100 ml
кристализирана оцетна киселина на грам от обра-
зеца. Колбата се затваря плътно и се разклаща с
механичното устройство или много енергично с ръка
на стайна температура в продължение на 20 мину-
ти. Течността се прелива през претегления филтри-
ращ тигел. Обработката се повтаря два пъти, като
всеки път се използват пресни 100 ml от реактива,
като се правят общо три извличания. Остатъкът се
прехвърля във филтриращия тигел, отцежда се с
изсмукване, за да се отстрани течността, и тигелът
и остатъкът се измиват с 50 ml кристализирана
оцетна киселина, след което три пъти с вода. След
всяко измиване течността се оставя да се отцеди
под действието на гравитацията, преди да се прило-
жи изсмукване. Тигелът и остатъкът се изсушават,
охлаждат се и се претеглят.
5. Изчисляване и представяне на резултатите
Резултатите се изчисляват, както е описано в
общата информация. Стойността на коефициента
d е 1,00.
6. Точност
За хомогенна смес от текстилни материали
доверителните граници на резултатите, получени
по този метод, са не повече от ± 1 при ниво на до-
верителност 95 на сто.
МЕТОД № 11
Коприна и вълна или влакна от животински
косми
(Метод със 75 % m/m сярна киселина)
1. Област на приложение
Този метод се прилага след премахване на не-
влакнести вещества на двукомпонентни смеси от:
а) коприна (4)
с
б) вълна (1) или влакна от животински косми
(2 и 3).
2. Принцип
Коприненото влакно се разтваря от известна
суха маса на сместа с помощта на 75 на сто m/m
сярна киселина.
Следва да се има предвид, че някои груби коп-
рини (като например тази от индийската коприне-
на буба) не се разтварят напълно в 75 на сто m/m
сярна киселина.
Остатъкът се събира, измива, суши се и се пре-
тегля. Масата на остатъка, коригирана при необ-
ходимост, се представя като процент от сухата маса
на сместа. Процентът на сухата коприна се намира
като разлика.
3. Апарати и реактиви (различни от описани-
те в общата информация)
3.1. Апарати:
Конична колба най-малко от 200 ml със стък-
лена запушалка.
3.2. Реактиви:
3.2.1. Сярна киселина (75 ± 2 % m/m)
Реактивът се приготвя, като се прибавя внима-
телно, докато се охлажда, 700 ml сярна киселина (с
плътност при 20 °С: 1,84) към 350 ml дестилирана
вода. След като разтворът се охлади до стайна
температура, се разрежда с вода до 1 l.